FOR 



des autres. L'air e'd*une enclume de fofge > par exem- 

 ple, au travail feul s'égrènera; ne pourroit-on pas 

 en trouver la raifon dans le degré de chaleur qu'elle 

 a-effuyé au fourneau ? 



La plupart des fondeurs font diminuer la quantité 

 de mines , quand ils veulent couler des enclumes ou 

 autres agrès de forge: les charges alors produifent 

 moins de fonte. Dans la néceffité d'en amafler affez 

 pour couler une maffe de z à 3000 , il faut beaucoup 

 de tems ; la chaleur augmente par ce tems, & par la 

 quantité de métal en bain. 



Pour mettre au jour cette partie effentielle , diftin- 

 guons cinq degrés de chaleur, abftraâion faite pour 

 un moment du plus ou moins de mines , ce qui y con- 

 tribue beaucoup ; & difons que les nerfs des mines 

 en fufion au premier degré , feront gonflés , éloi- 

 gnés les uns des autres, par le rempliflage, fontes 

 bourbeufes, caffantes & blanches. 



Au deuxième , le dépouillement fera fait de façon 

 qu'il refl:e affez de matière pour remplir les vuides 

 des nerfs fans les gonfler ni féparer ; fontes folides , 

 d'un blanc un peu mêlé , & coulantes ; ce font celles 

 qu'on appelle vives. 



Au troifieme , les nerfs relient joints les uns aux 

 autres ; mais le rempliffage néceffaire eft beaucoup 

 détruit. Fontes grifes , cette couleur venant des vui- 

 des qui paroiffent noirs , & de la caffure des parties 

 nerveufes qui paroît blanche. 



Au quatrième , les nerfs recourbés par la violen- 

 ce du feu , feront des grains très-durs , mais aifés à 

 féparer les uns des autres ; le rempliffage brûlé, cou- 

 leur noire & fontes point coulantes. 



Plus de chaleur achevé de détruire le grain , rend 

 la matière fpongieufe , aifée à caffer, les débris fria- 

 bles , comme on le voit au fer brûlé : de - là on peut 

 conclure que les fontes vives font de la meilleure 

 qualité. 



Nous fommes entrés dans ce détail pour faire en- 

 tendre que la qualité du fer vient de l'efpece de mi- 

 ne; que quand un fer eft doux de fa nature, il peut 

 néanmoins être caffant , ou par le trop de remplif- 

 fage qui gonfle & éloigne les nerfs, ou par la forme 

 circulaire qu'un trop grand degré de chaleur ou la 

 trempe lui aura fait prendre. Otez au premier ce qui 

 i'embarraffe; au fécond rendez l'extenfion & la fou- 

 pleffe par le mélange de nouveaux fondans ; & à la 

 trempe, par un refroidiffement naturel , vous aurez 

 du fer doux relativement à la qualité de la mine. 

 Employez tout ce que vous voudrez ; d'un fer caflant 

 par la nature de la mine , vous n'en ferez jamais un 

 fer doux. 



L'exaftitude du produit d'un fourneau dépend de 

 l'égalité du vent , de la régularité des charges , de 

 l'uniformité des mines & des charbons , & de l'intel- 

 ligence du fondeur dans fon travail. 



Le travail confifte à garantir du feu toutes les par- 

 ties du bas, mais principalement la thuyere. Pour 

 cet effet il faut y veiller, en ôter ce qui s'y attache 

 ou I'embarraffe 5 & ne pas la laiffer échauffer faute 

 d'arbue. 



Avec les matériaux que nous avons fuppofé , un 

 fourneau échauffé peut , à vingt charges , produire 

 cinq milliers de fonte en vingt - quatre heures , & 

 foûtenir un an & plus de travail. On dit qu'il y a 

 des efpeces de mines qui produifent , à travail égal , 

 jufqu'à fix & fept miUiers ; en tout cas la qualité des 

 mines , des charbons , le manque de foin ou d'intel- 

 ligence , en réduifent fouvent le produit à moins 

 quelquefois de trois milliers. Quand les charges ren- 

 dent moins , fans qu'il y ait de dérangement dans un 

 fourneau , il eft bien clair que cela vient de la qua- 

 lité de la mine. 



Il y a plufieurs chofes effentielles ; les dimenfions 

 qu'on donne à un fourneau , l'inclinaifon des parois, 



FOR 



le foyer qui eft le plus grand efpace au-deffus ^es 

 échalages, la pofltion de la thuyere, l'ouverture da 

 deffus. 



L'inclinaifon des parois facilite la defcente de la 

 mine ; donc fi vous en avez qui defcende plus diffi- 

 cilement , qui fe mettent en maffes , vous pourrez 

 augmenter l'inclinaifon; fi elle s'attache aux angles, 

 vous pouvez les arrondir ; fi le degré de chaleur 

 n'eff pas affez grand au foyer , outre qu'une plus 

 grande inclinaifon des parois donnera un plus grand 

 efpace, vous l'aggrandirez encore en le celntrant 

 ou en élevant la tour & la bune. La thuyere doit 

 être pofée de façon qu'elle diftribue le vent égale- 

 ment : c'eft à fon paffage que les mines en diffolution 

 font forcées de fe féparer des corps étrangers , par la 

 violence & le rafraîchiffement fubit du vent. En l'e- 

 xaminant un peu de tems , on voit cette féparation 

 par le produit des étincelles, qu'une feule ou plu- 

 îieurs parties de mines accrochées jettent en forme 

 d'étoiles. Cette féparation eff auffi fenfible & bril- 

 lante à la coulée des gueufes , la fraîcheur de i'air 

 ou du moule comprimant les refforts des parties ex- 

 térieures, les fait éclater, & ce à proportion du de- 

 gré de froid. Bien plus fenfible encore , fi vous jet- 

 tez en l'air de la fonte liquide : mieux enfin à la com- 

 preffion du gros marteau fur les loupes ou renards , 

 dont on rapproche les parties étendues par la cha- 

 leur , quand il fe trouve des parties de fontes ma! 

 travaillées dans les foyers de h. forge. 



Nous n'avons ceffé de répéter le mélange de l'ar- 

 bue &: de la caffine avec la mine. La raifon eff que 

 la caffine fondant la première , chaque partie fe grof- 

 fit de fa voifme , & en tombant laiffe des vuides qui 

 donnent entrée à la chaleur. L'arbue réfifl:e plus 

 long-tems , & tient toute cette matière liée & cri- 

 blée dans le foyer, jufqu'à ce que la mine en fon- 

 dant l'entraîne elle même, à quoi contribue beau- 

 coup la pefanteur des charges qui fe renouvellent 

 par le deffus. Si vous mettez féparément la caffine, 

 la mine , l'arbue ; l'une fond d'abord , la mine tombe 

 toute crue , & l'arbue reffe : au lieu que dans le mé- 

 lange tout defcend uniformément. 



Comme la matière de fer en fufion pefe davan- 

 tage , elle fe précipite dans le creux & fous le vent, 

 où elle en trouve déjà en bain , & où les fcories en 

 fufion plus légères furnagent : quand elles ont le de- 

 gré de liquidité convenable, aidées du vent, elles 

 fortent par le deffus de la dame , & ce à mefure que 

 le creufet fe remplit. Quand les craffes commencent 

 à vouloir fortir, l'ouvrage du fondeur ou de celui 

 qui le remplace , eft de remuer avec un ringard la 

 fonte en fufion dans le creufet , ce qin aide la dépu- 

 ration du métal ; cela deflerre le devant du fourneau 

 & donne liberté aux craffes de fortir. Il verra aufîi fi 

 la thuyere n'eft point embarraffée ; & dans le cas où 

 les matières qui viennent du deffus l'échaufferoient 

 ou en boucheroient l'ouverture , d'un coup de rin- 

 gard par le deffus de la dame il la débarraffera & la 

 rafraîchira de pâte d'arbue. Les craffes trop liquides 

 annoncent une trop grande quantité de caffine ; les 

 tenaces & gluantes trop d'arbue. L'ouverture du def- 

 fus trop étroite , défaut où tombent les fondeurs qui 

 cherchent à augmenter le degré de chaleur, fait brû- 

 ler l'ouvrage : la raifon en eft fenfible; il faut une ou- 

 verture proportionnée à une circulation d'air conve- 

 nable , & on a vû combien il entre d'air dans un four- 

 neau. 



Les fourneaux font fujets à beaucoup d'accidens." 

 Les plus communs font la déflagration de la thuye- 

 re, de la tympe, de toute une partie de l'ouvrage,; 

 les barbouillages, les éruptions. La déflagration peut 

 venir 1°. d'une mauvaise conftruftion, ou fauffe dî- 

 reftion du total; 2^. d'une partie de l'ouvrage mal 

 jointe ; 3°. d'une fauffe pofition des foufflets; 4°. 



de 



